상기 실시 예 및 비교 예 에서 제조 한 중공사 막 을 모듈 형태 로 제조 하 기 위해서 길 이 1 미터 , 내경 1 인치 인 C - PVC 관 에 각각 130 가닥 의 중공 사막 번들 을 채워 넣 고 번들 의 양쪽 끝 을 에폭시 수지 로 포 팅 ( porting ) 하 였 다 . 각 조건 에서 제조 한 중공 사막 에 대한 압력 테스트 에서 2 , 기압 , 10 기압 , 20 기압 40 기압 의 공기 를 중공 사막 내부 에 가하 여 막 의 안정 성 을 관찰 하 였 다 . 각 조건 에서 제조 한 중공 사막 에 대해 투과 증발 실험 을 행하 였 는데 사용 한 혼 합공 급액 은 95 중량 % 의 에탄올 , 5 중량 % 의 물 로 이루 어 졌 다 . 혼 합공 급액 을 실시 예 1 , 2 , 3 중공사 막 의 모듈 에 대해서 는 중공 사막 내부 로 , 비교 예 1 , 2 , 3 중공사 막 의 모듈 에 대해서 는 중공 사막 외부 로 흘려 보내 주 었 으며 동시 에 그 반대편 에 진공 5 torr 를 가하 여 투과 분리 실험 을 하 였 다 . 사용 한 혼 합공 급액 의 온도 는 섭씨 60 도 였으며 , 공급 혼합액 의 초기 유량 속도 는 100 cc / min 이 었 다 . 각각 의 조업 조건 에서 막 을 통한 투과 속도 , 투과 물 의 물 의 함량 , 모듈 입구 와 출구 에서 의 공급 혼합액 의 온도 를 측정 하 였 다 .